Nr. 33. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



415 



von 41 Proc. gekommen ist, treten Ausscheidungen auf. 

 Die Schmelze von grauschwarzer Farbe besitzt ein 

 gestricktes, ganz und gar nicht mehr glasartiges, 

 sondern steiniges Ansehen bei krystallinischem, nicht 

 muscheligem Bruch ; unter dem Mikroskop lösen sich 

 Dünnschliffe schon bei massiger Vergrösserung scharf 

 in eine olivenbranne, durchsichtige Grundmasse mit 

 zahllosen undurchsichtigen, gestreckten, dicht ge- 

 säeten Krystallen von lebhaftem Glanz und , je nach 

 der Beleuchtung, von eisenschwarzer bis weissgrauer 

 Farbe auf. Fluorwasserstoffsäure schliesst die glasige 

 Grundmasse leicht auf und lässt die eingebetteten 

 (auch der Chlorwasserstoffsäure lange widerstehenden) 

 Krystalle unangegriffen zurück. Mit diesen Agentien 

 aus der Glasmasse abgelöst und gereinigt, stellen sie 

 ein flimmerndes, stark vom Magnet angezogenes 

 Pulver dar , das magnetische Oxyd (F., 4 ) , die in 

 hohen Hitzegraden vorzugsweise stabile Verbindung 

 dieses Metalles. 



Ganz so wie das Eisen, verhält sich das im 

 schmelzenden, weissen Glase ebenfalls reichlichst auf- 

 genommene Mangan. Reiner Pyrolusit von 33 Proc. 

 ab stufenweise mit dem Glassatz verschmolzen, giebt 

 erst bei der vierten Steigerung des Zusatzes Schmelzen 

 mit reichlichen opaken Krystallen von schwarzer 

 Farbe , eingebettet in der durchsichtigen Glasmasse ; 

 im Inneren der Schmelze derber und lose, an der 

 Aussenseite sehr klein uud dicht gesäet, je nach der 

 Zeit der Abkühlung. 



Durch Aufschliessen des Flusses mit Natron- 

 carbonat und Behandeln mit verdünnter Schwefel- 

 säure, lassen sich die grösseren Krystalle rein ab- 

 scheiden. Sie sind braunroth und erweisen sich in 

 der Analyse als Oxydoxydul (Mn 3 4 ). Der grösste Theil 

 Pyrolusit geht nach Abgabe seines überschüssigen 

 Sauerstoffs als Oxydul in das Glas ein. 



Die Ausscheidung von Krystallen aus mit Chrom- 

 oxyd geschmolzenen Gläsern ist eine in der Glas- 

 macherkunst längst bekannte , zur Darstellung des 

 sogenannten Chroraaventurin ausgebeutete Thatsache. 

 — Satz zu weissem Glase mit 2,5 Proc. Bichromat 

 geschmolzen, giebt ein homogenes, grasgrünes Glas, 

 aber keine Ausscheidung bei verlangsamter Ab- 

 kühlung; bei dem doppelten Versatz (entsprechend 

 etwa l 1 /) Proc. Chromoxyd) beginnen diese in spär- 

 lichen Füttern sich zu zeigen ; erst bei dem vier- 

 fachen Vorsatz (also etwa 3 Proc. Chromoxyd) ent- 

 steht der volle Chromaventurin, reichliche grasgrüne, 

 glänzende, ungemein scharf ausgebildete, schon mit 

 blossem Auge deutlich unterscheidbare Krystalle als 

 flache Blättchen im klaren grünen Glase. Die Krystalle 

 lassen sich mittelst Fluorwasserstoffsäure aus der 

 Glasmasse isoliren und reinigen. Sie bilden dann 

 ein grasgrünes Krystallmehl, aus reinem Chromoxyd 

 (Cr 2 3 ) bestehend. — Dieses Oxyd ist, wie man sieht, 

 erheblich weniger leicht löslich und mehr zum Aus- 

 krystallisiren geneigt, als das des Eisens und Mangans. 

 Alle bisher erwähnten Verbindungen übertrifft 

 aber an Löslichkeit in schmelzendem Glase der Kalk. 

 Mit dem gleichen und dem doppelten Gewicht an 



Hydrat erfolgen noch vollkommen 1 klare , lautere 

 Schmelzen bei rascher Abkühlung; bei langsamer 

 Abkühlung dagegen Schmelzen von steinigem An- 

 sehen , die unter dem Mikroskop als massenhafte, 

 nadelartige, weisse Ausscheidungen in klarer Grund- 

 masse erscheinen. Es gelingt nicht, sie in dem 

 Glase zu isoliren. Auch bei dem reichlichsten Zn- 

 satze von Kalk ist die Schmelze — eine bemerkens- 

 werthe Erscheinung — kurz, dünnflüssig und zieht 

 keine Fäden mehr. 



Beim Zusammenschmelzen des Satzes zu weissem 

 Glase mit Kalium- (oder Natrium-) Polysulfuret 

 entsteht ein homogenes Glas von tiefrother Farbe, 

 das bei einigermaassen raschem Erkalten klar und 

 durchsichtig bleibt, aber bei verstärktem Zusatz und 

 bei langsamer Abkühlung voll von Ausscheidung er- 

 scheint, zum Theil in Gestalt von feinster Trübung, zum 

 Theil von mikroskopisch erkennbaren, natürlich nicht 

 isolirbaren Krystallen. 



An der Hand obiger Thatsachen gewinnt ein eigen- 

 thümliches Verhalten von weissen, mit Kalk oder 

 Baryt uud Alkali geschmolzenen Gläsern eine be- 

 sondere Bedeutung, insofern es darauf hindeutet, dass 

 im Glase alkalische Basen auch frei im feurigen 

 Fluss im Zustand der Auflösung enthalten sein können. 

 Gläser der beiden Arten werden nämlich durch Zu- 

 satz von Schwefel zu dem schmelzenden Glase braun- 

 roth, wenn der Gehalt an Kieselerde nicht über einen 

 ganz bestimmten Betrag steigt; sie bleiben dagegen 

 unverändert und farblos, wenn derselbe diesen Be- 

 trag überschreitet. Die Reaction ist eine sehr 

 empfindliche und die bestimmende Grenze sehr 

 scharf. Sie liegt bei dem Atomverhältniss von 

 2 Si0 2 :5MO. 



Wie schon Eingangs dieser Darlegung erwähnt, 

 erstreckt sich die lösende Kraft feurig- flüssiger 

 Silicate endlich auch auf Metalle als solche im freien 

 regulinischen Zustande, wie dies bis jetzt bei Gold, 

 Silber, Kupfer, auch bei dem Blei thatsächlich vor- 

 liegt. Die dabei auftretenden Erscheinungen bieten 

 neue, bei den bisher erwähnten Körpern ihrer Natur 

 nach nicht auftretende Phasen und in diesen ein er- 

 höhtes wissenschaftliches Interesse. Sie geben bei 

 den drei erstgenannten Metallen die Grundlage zu 

 wichtigen technischen Anwendungen — dem „Gold- 

 purpur", dem „Kupferrubin" und der „Silberlasur" — 

 während sie beim Blei lediglich eine Ausschreitung, 

 ein Misslingen bezeichnen. 



Zwischen den mit Gold und mit Kupfer ge- 

 schmolzenen Gläsern besteht, wie schon die Praxis 

 der Glashütten unzweideutig lehrt, eine durchlaufende 

 Analogie des Verhaltens, die sich auch noch, wenn 

 man genauer zusieht, bei dem Silber zu erkennen 

 giebt. — 



Was zunächst das Gold anbelangt, so zeigt 

 schon die bekannte Erfahrung, dass die durch Ab- 

 nutzung schwindende Porcellanvergoldung gewöhn- 

 lich einen lichten Purpurflecken hinterlässt; es 

 genügt mithin schon die Rothgluth der Muffel beim 

 Einbrennen der Vergoldung zum Auftreten der Pur- 



